420 C. Doelter, 



Daher ist a priori zu erwarten, daß auch die sogenannten reinerr. 

 Substanzen eine schwache Färbung aufweisen könnten. Jedoch 

 ist immer die Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß bei sehr 

 geringer Verunreinigung die Färbung eine zum mindesten sehr 

 schwache sein wird. 



Die ausgeführten Versuche zeigen nun, daß die betreffenden 

 Pulver tatsächlich entweder keine Verfärbung zeigen oder aber 

 eine sehr schwache. 



Es wurden behandelt: Chlornatrium, Bariumsulfat, Fluor- 

 calcium, Tonerde, Zirkonerde. Diese wurden mit den Pulvern 

 der Mineralien: Steinsalz, Baryt, Flußspat, Korund und Zirkort 

 verglichen. Wie zu erwarten war, zeigen auch die Mineral- 

 pulver eine etwas schwächere Farbe als die Mineralien ia 

 Krystallen. 



Der Unterschied jedoch dieser Mineralpulver und der ana- 

 logen chemisch reinen Stoffe ist ein prägnanter. 



Flußspat. Flußspat zeigt auch in Pulverform eine ent- 

 sprechende Farbe, die, wie gesagt, etwas schwächer ist als- 

 die der Krystalle. Angewandt wurde Flußspat von Cumberland 

 Er zeigt die Farbe 19^^ 



Reines Fluorcalcium war nach 14' Tagen Bestrahlung- 

 farblos geblieben. 



Chlornatrium. Möglichst reines Chlornatrium zeigte nach 

 8 Tagen eine ganz schwache Färbung 5" bis 5^. Dagegen war 

 Steinsalz von Wiehczka in derselben Zeit (bei gleichzeitiger 

 Bestrahlung) 4'^ geworden, also bedeutend stärker. Nach 

 14 Tagen war Chlornatrium 4^ geworden, also schwächer 

 als Steinsalz nach 8 Tagen. 



Bariumsulfat, Baryt wird ungefähr 19^'. Reines Barium- 

 sulfat verblieb unter denselben Umständen vollkommen farblos- 

 (Bestrahlungsdauer 14 Tage). 



Über den Vergleich von Tonerde habe ich bereits früher 

 berichtet.^ Es zeigte sich, daß Tonerde nicht gefärbt wird. 



Zirkonerde nahm, wie ich 1915 berichtete, eine so 

 geringe Färbung an, daß sie mit der Radde'schen Farben- 

 skala nicht bestimmbar war. 



1 Diese Silzungsbenchtc, 124, T. 411 (1015). 



